518 



auf der Hand zu liegen scheinen. Der Limburgit von Sass- 

 bach am Kaiserstuhl ist ein blasigschlackiges Gestein, welches 

 in seinen Blasenräumen die schönsten traubigen Aggregate 

 von Bitterspathkrystallen enthält. Das Gestein wird in den 

 untersten und innersten Regionen des grossen in ihm betrie- 

 benen Steinbruchs recht dicht, blasenfreier und arm an Car- 

 bonat. Es enthält zwischen Augit und Olivinkrystallen nicht 

 wenig amorphe braune Glasmasse, die von Säuren leicht zer- 

 setzt wird. Gut ausgesuchte Stücke davon in Glasröhren mit 

 Wasser und C0 2 eingeschlossen und erhitzt gaben recht schöne 

 Aggregate von Dolomitkrystallen schon nach 30 stündiger Be- 

 handlung. Auch die ersten Proben in Platinröhrchen schienen 

 die Bildung von Dolomit aus der Glasmasse unter Gewichts- 

 und C0 2 - Zunahme zu erweisen. Ich habe mich aber durch 

 viele wiederholte Versuche überzeugt, dass eine nachweisbare 

 Bildung von Dolomit durch Einwirkung von C0 2 und Wasser 

 bei 200 auf das Gestein nicht stattfindet. Von gut ausge- 

 wählten Stücken des Minerals gaben Proben, die nicht erhitzt 

 waren, 0,158 bis 0,258 pCt. C0 2 , Proben derselben Masse 

 nach 90stündigem Erhitzen auf 200° in Wasser und C0 2 im 

 Platinrohr gaben 0,183 bis 0,193 pCt. C0 2 . Dies Mineral 

 zeigte eine auffallende Veränderlichkeit seines Wassergehalts 

 beim Erwärmen. Nach langem Trocknen über Schwefelsäure 

 bei gewöhnlicher Temperatur verloren die Proben bei 100 nicht 

 erheblich an Gewicht und weiter über 100 erhitzt trat noch 

 weiterhin Verlust ein , sodass ein vergleichbares constantes 

 Gewicht nur beim langen Trocknen bei gewöhnlicher Tem- 

 peratur über Schwefelsäure erreicht wurde. Die auf 200° im 

 Wasser und C0 2 erhitzten Stücke, bei gewöhnlicher Tempe- 

 ratur getrocknet, ergaben stets eine Gewichtsverminderung 

 gegen ihr früheres Gewicht; olfenbar tritt Wasser aus der 

 Verbindung während der angegebenen Behandlung bei 200° aus. 



Es liegt nicht im Plane dieser Mittheilung, näher auf die 

 Veränderungen, welche die Silicate durch CO ., und Wasser bei 

 200° erleiden, einzugehen; in einer späteren Zusammenstellung 

 werde ich hierauf zurückkommen, hier möchte ich nur als Re- 

 sultat dieser Untersuchungen hervorheben, dass die magnesium- 

 haltigen Silicate: Olivin, Augit, Bronzit, Enstatit, Magnesia- 

 glimmer entweder gar nicht bemerkbar beim Erhitzen mit 

 Wasser und CO„ auf 200° afficirt werden, oder, wie es der 



